145 



Nachdem die schädliche Wirkungsweise der Schwef- 

 ligsäure festgestellt ist, ist es von Wert, Betrachtungen 

 darüber anzustellen, in welchem Maasse unter den in 

 der Praxis vorkommenden Verhältnissen der Schwefel- 

 gehalt der Steinkohle zur Bildung von Sulfaten Ver- 

 anlassung geben kann. Zu dem Zweck sind folgende 

 Fragen zu erörtern: 1) Wie viel Brennmaterial (Stein- 

 kohle) wird verbraucht, um 1 t Ziegel zu brennen? 



2) Wie gross ist die Menge der Schweüigsäure auf 1 kg 

 gebrannten Stein, welche beim Brennen entsteht? 



3) Welchen Gehalt an Schwefligsäure besitzen die 

 Rauchgase eines Ringofens mit 8% GO2 (SO, in Vol. 7o)^ 



4) Wie gross kann der durchschnittUche Gehalt der 

 Steine an Schwefelsäure werden, wenn aller Schwefel 

 des Brennstoffes von den Steinen aufgenommen wird? 



ad 1. Der Brennmaterial verbrauch zum Brennen 

 von Thonwaaren ist verschieden. Derselbe ist abhängig 

 von der Beschaffenheit des Thones und von der Art des 

 zu erzielenden Fabrikates, wird aber am meisten, von 

 der verwandten Ofenkonstruktion beeinflusst. Den ge- 

 ringsten Brennmaterialaufwand erfordert jedenfalls der 

 Ringofen. Das gleiche Prinzip wie der Hoffmann'sche 

 Ringofen befolgt auch der Bührer-Ofen, welcher auf der 

 Ziegelei in Lohbrügge Verwendung findet und auf w^elchen 

 ich die folgenden Betrachtungen bezogen habe. Der 

 Verbrauch an Steinkohlen stellt sich für diesen Ofen 

 besonders günstig. Eine Kammer des 12teihgen Ofens 

 fasst durchschnittlich 7000 Steine (Hamburger Format) 

 und erfordert zum Garbrennen ungefähr 875 kg west- 

 fähsche Steinkohlen, welche in Form von Gruss ange- 

 wandt werden. 1000 Steine erfordern somit 125 kg 

 Kohlen. Das Gewicht eines Ziegels beträgt 2,5 kg, so- 

 dass der Kohlenverbrauch für 1000 kg Ziegel = 50 kg ist. 



ad 2. Alle Steinkohlen enthalten Schwefel und 

 hauptsächhch in Form von Schwefelkies. Ein Gehalt 

 von 1 bis 27o dürfte wohl recht reichhch sein und 

 selten vorkommen, doch soll hier dieser ungünstige 

 Fall angenommen werden. Nun kommt jedoch nicht 

 sämmtlicher Schwefel zur W^irkung, da ein Teil desselben 

 von den alkalischen Bestandteilen der Asche gebunden 

 zurückbleibt. In Anbetracht dessen nehme ich als 

 Mittelwert des in Form von Schwefligsäure in die Ver- 

 brennungsgase übergehenden Schwefels l^o an. Auf 

 1 kg Ziegel kommt alsdann 0,5 g Schwefel oder 



